gestellt t ,1 • f ..^^"'^'«"'J'g^ Kahlhiebsverfahren dar- 



F„W / 'f selbständige Kahlhiebsv rfahren sei 

 folgendes erörtert: ""»uien sei 



«) Beim Baum- und Stangenhohe: 

 1 Bezüglich der allgemeinen und speciellen R. 

 sTuTll "^^f "^--'- -* das Erforderrhe bell t oben' 



des Nih.ü^''''^'^'''"'^^^«''" Aufarbeitung 

 InJ if'' "*''• ^"^ ""«^"■""''»e Stammholz und Derb! 

 stangenmaterial wird sektionsweise mit der Millimeterkluppe aX 

 nommen und die aufbereiteten, wo möglich von der FlL^tr 

 dem Kahlhiebe entfernten Sohichthoksortimente (einschli es 1 oh d 

 u«rf\"'r"''"r'''''™'^''"''-"»"^f''"-»-Derbm 

 iS hl , «^!'*"'»"°''««enanfall wird in der tabellarischen 

 üar tel nng ebenso, wie zu II A 2 in Muster I (gel.« 436) exemnli- 

 fl".-^ dargestellt. Im üebrigen sei hier auf die' BlerkungeT „ 

 Ji. A. J. bezug genommen. 



desHaünth'"/"7''''^'^'*'"'^^^<'"Auszähl„ng 

 aesnauptbestandes. 



Die Bestandesauszählung erfolgt ganz in der oben unter 11 

 A 3 beschriebenen Weise, also nach anliegendem Mnster n.(s,iw„; 



4) Formirung der Stärkeklassen und Berech- 

 Pro"b. ^""""'"''""'""''^""^"Stärkeklassen- 

 des m m"""'!; "'' ^'' B'-u^thOhe-Durchmessers 

 des mittleren Modellstammes. Siehe die Bemerkungen 



t Muste'rs m '*" '*"^'^"""°"'' "'"'""" "'^^' '''''^'' 



5) Darstellung des Ergebnisses der Aufarbeit- 

 ung der ausgewähltenProbestämme und Ermittlun g 



derReduktionsfaktorenausdemMaterialergebnisse 

 der Probestämme. ■ 



*) Siebe Ganghofer, forsti. Versuchswesen, 1. Heft, Seite 78. 



